## VARIASI SIFAT MAKROSKOPIS DAN MIKROSKOPIS PELEPAH KELAPA SAWIT
( Macroscopic Nature of Variation and Microscopic Midrib Palm )

## Kamaliah
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Jl. RTA Milono Km.1,5 Palangka Raya – Kalimantan Tengah 73111
e-mail : Mila_kumai@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  dilaksanakan  di  Laboratorium  Teknologi  Hasil  Hutan  Jurusan  Kehutanan  Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya selama 3 (tiga) bulan. Metode Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap Dua Faktorial dengan kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Pengukuran dimensi serat pada setiap contoh uji mengacu pada metode IAWA (1989).
Ciri  makroskopis  kelapa  sawit,  warna  pelepah  hijau  dan  kuning  muda,  tekstur  termasuk  kasar, memiliki kesan raba termasuk kasar, arah serat berserat lurus, termasuk dalam kelas kayu ringan. Pelepah kelapa  sawit  bila  dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku  pembuatan  kertas  akan  menghasilkan  kertas  dengan kekuatan tarik, kekuatan lipat dan kekuatan retak yang cukup tinggi jika dilihat dari hasil standarisasi sifat fisika pulp nya,  karena  termasuk  kelas  kualitas  II,  dan  hasil  sidik  ragam  perlakuan  pelepah  kelapa  sawit berumur < 5 tahun berpengaruh sangat nyata terhadap panjang serat, diameter serat, diameter lumen serat maupun tebal dinding serat.
Nilai  rataan  dimensi  serat  pelepah  kelapa  sawit  berumur  <  5  tahun  yaitu  untuk  panjang  serat termasuk dalam klasifikasi “panjang” (2.577,22 µm), diameter  serat  termasuk dalam klasifikasi  “besar” (36,896  µm),  diameter  lumen  serat  termasuk  dalam  klasifikasi  “sangat  besar”  (22,671  µm),  dan  tebal dinding serat termasuk dalam klasifikasi “sedang” (7,168 µm). Nilai turunan dimensi serat pelepah kelapa sawit adalah Runkel Ration termasuk dalam kelas kualitas IV, Daya Tenun termasuk dalam kelas kualitas I, Muhlsteph Ration termasuk dalam kelas kualitas IV, Koefisien Kekakuan termasuk dalam kelas kualitas IV, dan Flexibility Ration termasuk dalam kelas kualitas I. Berdasarkan jumlah nilai turunan dimensi serat pelepah kelapa sawit yaitu 375 termasuk dalam kelas II.
Kata kunci : makroskopis, mikroskopis, dan nilai turunan dimensi serat

## Abstract
Research  conducted  at  the  Laboratory  of  Forest  Products  Technology  Department  of  Forestry Faculty  of  Agriculture,  University  of  Palangka  Raya,  from  October  to  January.  Methods  using  two factorial  completely  randomized  design  (CRD)  with  combination  treatment  was  repeated  3  times. Dimensional measurements of fiber in each sample refers to a method IAWA (1989).
Macroscopic  characteristics  of  palm  oil,  the  colors  green  and  yellow  midrib,  including  coarse texture, have the impression conjecture include rough, fibrous fiber direction straight, belongs to a class of  light  wood.  Frond  palm  oil  when  used  as  a  raw  material  for  making  paper  will  produce  paper  with tensile  strength,  the  strength  of  folding  and  bursting  strength  which  is  quite  high  when  seen  from  the results of standardized physical properties of pulp, because it includes quality class II, and the results of variance treatment fronds of palm aged < 5 years and palm fronds aged > 5 years very significant effect on fiber length, fiber diameter, fiber lumen diameter and fiber wall thickness.
The average value dimension palm frond fibers to the fiber length is included in the classification of  "Long"  (2489.357  m),  the  diameter  of  the  fiber  included  in  the  classification  of  "Great"  (39.827  m), lumen diameter fibers included in the classification of "very large" (25.610 μm), and a wall thickness of fibers included in the classification of "medium" (7,069μm). Values derived fiber dimensions palm fronds are  Runkel  Ration  included  in  quality  classes  IV,  Weaving  Southwestern  included  in  quality  class  I, Muhlsteph  Ration  included  in  quality  classes  IV,  Stiffness  coefficient  included  in  quality  classes  IV  and Flexibility Ration included in quality class I. Based the total value of the derivative dimension palm frond fibers which included 375 in class II .
Keywords : macroscopic,microscopic, and value derived fiber dimensions
Kamaliah , Variasi Sifat Makroskopis dan Mikroskopis Pelepah Kelapa Sawit

## PENDAHULUAN
Indonesia  mempunyai  kawasan  hutan yang  sangat  besar  di  seluruh  kawasan  Asia Tenggara.  Indonesia  juga  terkenal  dengan kekayaan  hutannya  berupa  kayu  maupun  non kayu.  Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  dan lajunya pertumbuhan penduduk maka kebutuhan  kayu  sebagai  bahan  baku  untuk kebutuhan rumah tangga berupa  kertas semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan penggunaan  bahan  baku  berupa  non  kayu semakin meningkat, salah satunya adalah bahan baku dari kelapa sawit.
Kelapa  sawit  kiranya  dapat  memberikan alternatif bahan baku yang dapat menggantikan atau  paling  tidak  dapat  menjadi  bahan  baku penunjang produksi pulp dan kertas, yang dapat diperoleh  dalam  waktu  yang  lebih  singkat  dan lebih mudah didapat dalam skala yang besar.
Kelapa  sawit  termasuk  tumbuhan  pohon yang memiliki tinggi pohonnya dapat mencapai 24 m. Bunga  dan buahnya berupa tandan, serta bercabang  banyak.  Buahnya  kecil  dan  apabila masak,  berwarna  merah  kehitaman.  Daging buahnya padat (Wikipedia, 2008). Perkembangan potensi kelapa sawit di Indonesia  semakin  meningkat  termasuk  di wilayah  Kalimantan  Tengah.  Pemanfaatan kelapa  sawit  dapat  dilakukan  secara  maksimal antara  lain  untuk  minyak  sawit  mentah  (CPO), biomassa, dan bahan makanan.
Menanggapi  permasalahan  pemanfaatan kelapa  sawit,  maka  peneliti  tertarik  untuk mengembangkan  pemanfaatan    pelepah  kelapa sawit kedepannya sehingga diperlukan
penelitian  tentang  struktur  anatomi  yang  dapat memberikan  solusi,  sehingga  memungkinkan ditindaklanjuti serta diterapkan guna menanggulangi  masalah  kekurangan  pasokan bahan  baku pulp dan  kertas  yang  terjadi selama ini.

## METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium  Teknologi  Hasil  Hutan  Jurusan Teknologi  Hasil  Hutan  Fakultas  Pertanian Uiversitas  Palangka  Raya.  Waktu  pelaksanaan penelitian  ini  adalah  selama  3  bulan  dengan alokasi  waktu  mulai  dari  persiapan  bahan, pengerjaan penelitian dan pengolahan data.
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian anatomi  adalah  pelepah  kelapa  sawit  yang diambil  dari  PT.  Bumi  Langgeng  Perdanatrada Sungai  Bedaun  Kecamatan  Kumai  Kabupaten Kotawaringin  Barat,  asam  nitrat  (HNO 3 )  65%, aquades, alkohol  70%, safranin ,  kertas lakmus , film  photo merk  Fuji  MA  200,  label,  air  biasa dan  air  suling,  serta  kertas  saring.  Alat  yang digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah  tabung reaksi,  kompor  gas,  corong  kaca,  mikroskop Olympus  CH  20,  lensa  okuler  pembesaran  10x dan lensa okuler 40x, tabung klise photo , cover glass dan object glass , pengaduk kaca, kamera, pisau  potong/gergaji,  pita  ukur/meteran,  tabel rekapitulasi  data,  alat  tulis  menulis,  dan pipet tetes.
Tumbuhan  kelapa  sawit  yang  dipilih dalam  bentuk  lurus,  tidak  bengkok,  dan  tidak cacat  atau  dalam  keadaan  sehat  dan  pelepah kelapa sawit yang diambil berumur < 5 tahun.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  Rancangan  Acak  Lengkap. Pengambilan  sampel  dilakukan  pada  bagian pelepah muda, pelepah sedang dan pelepah tua. Ulangan  dilakukan  sebanyak  3  kali,  sehingga seluruh sampel yang digunakan adalah 3x3x3 = 27  buah  sampel  dengan  diambil  setiap  ulangan sebanyak  25  serat  sesuai  dengan  metode  yang dipakai    IAWA  (1989),  sehingga  jumlah  serat yang diperlukan berjumlah 27x25 = 675 serat.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan  uji  F.  Sebelum  dilakukan  uji  F, data diuji kehomogenannya untuk mendapatkan keseragaman  menggunakan  uji  Barlett  dengan tabel Analisis Sidik Varian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ciri Makroskopis Pelepah Kelapa Sawit
Hasil  penelitian  ciri-ciri  makroskopis Pelepah Kelapa Sawit adalah sebagai berikut :
1. Hasil pengamatan pada pelepah kulit bagian luar  berwarna  hijau  sedangkan  bagian dalamnya berwarna kuning muda.
2. Tekstur  pelepah  kelapa  sawit  termasuk kasar,  karena  elemen-elemennya  berukuran relatif besar.
3. Pelepah kelapa sawit tidak mengkilap karena pada  saat  dikenakan  cahaya  sinar  matahari tidak memantulkan cahaya.
4. Kesan  raba  pada  pelepah  kelapa  sawit termasuk kasar.
5. Bau pelepah  kelapa sawit  tidak menyolok, karena  disebabkan  tidak  adanya  bau  yang khas.
6. Kekerasan  pelepah  kelapa  sawit  termasuk kategori  tidak  keras,  karena  pada  saat ditekan  menggunakan  kuku  meninggalkan bekas  dan  arah  serat  pelepah  kelapa  sawit termasuk berserat lurus.

## Ciri Mikroskopis Pelepah Kelapa Sawit Berumur < 5 Tahun

## Panjang Serat
Hasil  analisis  sidik  ragam  menunjukkan bahwa pelepah kelapa sawit berumur < 5 tahun terhadap  panjang  serat  nampaknya  tidak berpengaruh nyata.
Menurut  klasifikasi  Wagnefuehr  (1984) mengatakan  bahwa  panjang  serat  berumur  <  5 tahun  pelepah  kelapa  sawit  termasuk  dalam klasifikasi  ”panjang”  sebesar  (2.577,22  µm) dengan kisaran 2.000-2.500 µm, maka klasifikasi  panjang  seratnya  termasuk  dalam kelas Kualitas I.
Menurut  Mattjik  dan  Made  (2002) mengemukakan  bahwa  hasil  uji  koefisien keragaman  (KK)  nilai  yang  diperoleh  dari penelitian  yang  berumur  <  5  tahun  lebih  kecil (2,638%)  dibandingkan  dengan  nilai  Koefisien keragaman  (KK)  (20-25%)  maka  untuk  uji kehomogenan  pada  pengamatan  ini  dikatakan homogen.
Hasil  analisis  ragam  menunjukan  F hitung lebih  kecil  dari  F tabel sehingga  perlakuan  tidak berpengaruh  terhadap  panjang  serat,  artinya panjang  serat  pelepah  kelapa  sawit  seragam sehingga tidak perlu dilakukan dengan uji beda rata-rata.
Kamaliah , Variasi Sifat Makroskopis dan Mikroskopis Pelepah Kelapa Sawit
Berdasarkan  nilai  rata-rata  tertinggi panjang  serat  pelepah  kelapa  sawit  berumur <  5  tahun  terhadap  pada  bagian  muda  (a3) (2.603,120  µm),  sedangkan  pada  bagian  tua (a1) mengalami peningkatan sebesar (2.570,489  µm)  kemudian  pada  bagian  sedang menurun  sebesar  (2.558,051  µm).  Hal  ini karena adanya perbedaan pada saat pertumbuhan  pada  bagian  pohon  (Panshin  dan De  Zeeuw,  1980).  Kemudian  menurut  Sarayar (1974), menyatakan bahwa serat yang bertambah besar dan bertambah panjang sejalan fase  pertumbuhan  sari  sel  induk  menjadi  sel yang lebih dewasa.

## Diameter Serat
Hasil  analisis  sidik  ragam  menunjukkan bahwa  pelepah  kelapa  sawit  berumur  <  5 terhadap  diameter  serat  nampaknya  juga  tidak berpengaruh nyata.
Menurut  klasifikasi  Wagnefuehr  (1984) mengatakan bahwa diameter serat  berumur < 5 tahun  pelepah  kelapa  sawit  termasuk  dalam klasifikasi ”besar” sebesar (36,896 µm) dengan kisaran 25-40 µm.
Menurut  Mattjik  dan  Made  (2002) mengemukakan  bahwa  hasil  uji  koefisien keragaman  (KK)  nilai  yang  diperoleh  dari penelitian  yang  berumur  <  5  tahun  lebih  kecil (2,421%)  dibandingkan  dengan  nilai  Koefisien keragaman  (KK)  (20-25%)  maka  untuk  uji kehomogenan  pada  pengamatan  ini  dikatakan homogen.
Hasil  analisis  ragam  menunjukan  F hitung lebih  kecil  dari  F tabel sehingga  perlakuan  tidak berpengaruh  terhadap  diameter  serat,  artinya
diameter  serat  pelepah  kelapa  sawit  seragam sehingga tidak perlu dilakukan dengan uji beda rata-rata.
Berdasarkan  nilai  rata-rata  tertinggi diameter  serat  pada  pelepah  kelapa  sawit berumur < 5 tahun terdapat pada bagian tua (a1) sebesar  (38,016  µm).  variasi  diameter  serat cenderung  menurut  pada  bagian  sedang  (a2) sebesar  (35,840  µm),  kemudian  mengalami peningkatan  pada  bagian  muda  (a3)  sebesar (36,832  µm).  Menurut  Casey  (1960) dalam Herianto  (2007),  mengatakan  bahwa  diameter serat  dipengaruhi  oleh  jumlah  karbondioksida yang  berproduksi  dan  disimpan,  tingkat metabolisme  dan  kecepatan  sel  dari  kambium yang  masih  aktif,  lama  serta  kecepatan transpirasi air.

## Diameter Lumen Serat
Hasil  analisis  sidik  ragam  menunjukkan bahwa pelepah kelapa sawit berumur < 5  tahun terhadap diameter lumen serat nampaknya tidak berpengaruh nyata.
Menurut  klasifikasi  Wagnefuehr  (1984) mengatakan  bahwa  diameter  lumen  serat berumur  <  5  tahun  pelepah  kelapa  sawit termasuk  dalam  klasifikasi  ”sangat  besar” sebesar (22,671 µm) dengan kisaran >20 µm.
Menurut  Mattjik  dan  Made  (2002) mengemukakan  bahwa  hasil  uji  koefisien keragaman  (KK)  nilai  yang  diperoleh  dari penelitian  yang  berumur  <  5  tahun  lebih  kecil (4,028%)  dibandingkan  dengan  nilai  Koefisien keragaman  (KK)  (20-25%)  maka  untuk  uji kehomogenan  pada  pengamatan  ini  dikatakan homogen.
Hasil  analisis  ragam  menunjukan  F hitung lebih  kecil  dari  F tabel sehingga  perlakuan  tidak berpengaruh  terhadap  diameter  lumen  serat, artinya  diameter  lumen  serat  pelepah  kelapa sawit  seragam  sehingga  tidak  perlu  dilakukan dengan uji beda rata-rata.
Berdasarkan  nilai  rata-rata  tertinggi diameter lumen serat pada pelepah kelapa sawit berumur < 5 tahun terdapat pada bagian tua (a1) sebesar  (23,808  µm),  sedangkan  pada  bagian sedang  (a2)  cenderung  menurun  sebesar (21,376  µm),  dan  pada  bagian    muda  (a3) mengalami  peningkatan  sebesar  (22,829  µm). Menurut Haygren dan Bowyer (1989), mengatakan  bahwa  diameter  lumen  serat didalam  pohon  diduga  oleh  pertumbuhan  serat pada  bagian  pelepah  yang  tidak  seragam sehingga  mengalami  perbedaan  yang  sangat nyata, dan adanya perbedaan jumlah sel serabut pada  bagian  pangkal  sehingga  persentase dewasa lebih banyak dibandingkan pada bagian ujung pohon.

## Tebal Dinding Serat
Hasil  analisis  sidik  ragam  menunjukkan bahwa pelepah kelapa sawit berumur < 5 tahun terhadap  tebal  dinding  serat  nampaknya  tidak berpengaruh nyata.
Menurut  klasifikasi  Wagnefuehr  (1984) mengatakan bahwa tebal dinding serat berumur < 5 tahun pelepah kelapa sawit termasuk dalam klasifikasi ”sedang” sebesar (7,168 µm) dengan kisaran 6-8 µm.
Menurut  Mattjik  dan  Made  (2002) mengemukakan  bahwa  hasil  uji  koefisien keragaman (KK) nilai yang diperoleh
dari  penelitian  yang  berumur  <  5  tahun  lebih kecil  (0,465%)  dibandingkan  dengan  nilai Koefisien  keragaman  (KK)  (20-25%)  maka untuk  uji  kehomogenan  pada  pengamatan  ini dikatakan homogen.
Hasil  analisis  ragam  menunjukan  F hitung lebih  kecil  dari  F tabel sehingga  perlakuan  tidak berpengaruh  terhadap  tebal  dinding  serat, artinya tebal dinding serat pelepah kelapa sawit seragam sehingga tidak perlu dilakukan dengan uji beda rata-rata.
Berdasarkan nilai rata-rata tertinggi tebal dinding  serat  pada  pelepah  kelapa  sawit berumur < 5 tahun terdapat pada bagian sedang (a2)  sebesar  (7,232  µm).  Pola  variasi  tebal dinding  serat  cenderung  menurun  pada  bagian muda (a3) sebesar (7,168 µm), dan pada bagian tua  (a1)  sebesar  (7,104  µm).  Hal  ini  menurut Haygren  dan  Bowyer  (1989),  menyatakan bahwa  perbedaan  antar  tipe  sel  baik  dalam dimensi  maupun  jumlah  dalam  pohon  baik bagian  pangkal,  tengah,  dan  ujung  mempunyai proporsi sel dewasa yang beda sehingga hal ini sejalan  dengan  pertumbuhan  pohon.  Variasi pola  penyebaran    tebal  dinding  serat  diduga berhubungan  erat  dengan  sifat  genetis  kayu yang mana masing-masing jenis kayu mendapat variasi  pertumbuhan  perkembangan  sel  dan mempunyai  diameter  lumen  yang  lebih  sempit dan mengandung lignin yang lebih tinggi.

## Klasifikasi Dimensi Serat dan Nilai Turunan
Hasil  perhitungan  rataan  dimensi  serat pada  pelepah  kelapa  sawit  berumur  <  5  tahun disajikan  pada  Tabel  1.  Berdasarkan  Tabel  1 tersebut,  terlihat  nilai   rata-rata  serat  pelepah
kelapa  sawit  berumur  <  5  tahun  mempunyai panjang  serat  (2577,22  µm),  diameter  serat besar (36,896 µm),  dan diameter lumen  sangat besar  (22,671  µm),  serta  tebal  dinding  serat sedang  (7,168  µm),  artinya  serat  akan  mudah memipih  setelah  digiling  dan  ikatan  seratnya baik,  serta  menghasilkan  lembaran  dengan kekuatan  sobek,  retak  dan  tarik  yang  cukup tinggi (Direktorat Jenderal Kehutanan, 1976).
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rataan turunan  serat  pada  pelepah  kelapa  sawit berumur < 5 tahun disajikan pada Tabel 2.
Kemungkinan penggunaan pelepah kelapa  sawit  sebagai  bahan  baku pulp dan kertas  dapat  dilihat  pada  nilai  turunan  dimensi serat  berdasarkan  nilai  persyaratan  Direktorat Jendral Kehutanan (1976).
a. Bilangan  Runkel  ( Runkel Ratio )  pada pelepah  kelapa  sawit  berumur  <  5  tahun termasuk dalam kelas IV pada bagian muda, sedang  dan  tua,  sedangkan  nilai  rataan dimensi  dan  turunan  terlihat  bahwa  nilai Runkel  Ration  pelepah  kelapa  sawit  adalah 2,610  berumur  <  5  tahun  termasuk  dalam golongan  IV  dengan  kisaran  >  1,0.  Hal  ini sesuai  dengan  standar  nilai  serat  sebagai baku pulp dan  kertas  menurut  Direktorat Jendral  Kehutanan  (1976),  bahwa  bilangan runkel  pada pulp pelepah  kelapa  sawit termasuk  dalam  kualitas  IV  yang  artinya serat  kayu  pendek,  dinding  serat  tebal dan  lumen  serat  sempit,  serat  akan sulit menggepeng waktu digiling. Jenis ini di duga  akan  menghasilkan  lembaran  dengan
Tabel 1. Nilai rerata dimensi serat pelepah kelapa sawit berumur < 5 tahun
Parameter Pelepah Serat Umur < 5 Tahun Rata-rata Klasifikasi *) Panjang Serat 2577,22 Sangat Panjang Diameter Serat 36,896 Besar Diameter Lumen Serat 22,671 Sangat Besar Tebal Dinding Serat 7,168 Sedang
Sumber : *) Direktorat Jendral Kehutanan (1976) dan Hasil Penelitian 2008
Tabel 2. Nilai rataan turunan dimensi serat pelepah kelapa sawit berumur < 5 tahun
Parameter Nilai/Kelas Pelepah Kelapa Sawit berumur < 5 tahun Rata-rata Kelas Nilai Runkel Ratio 2,610 IV 25 Daya Tenun 228,863 I 100 Muhlsteph Ratio 195,749 IV 25 Fleksibility Ratio 1,719 I 100 Kofesien Kekakuan 0,630 IV 25 Panjang Serat 2577,22 I 100 Jumlah Nilai 375 - 375 Sumber : *) Direktorat Jendral Kehutanan (1976) dan Hasil Penelitian (2008)
kekuatan  sobek,  retak  dan  tarik  yang rendah Direktorat Jendral Kehutanan (1976). Hal ini sesuai dengan (Ayub, 2003), dimana peningkatan nilai Runkel Ratio ini disebabkan  karena  terjadinya  peningkatan tebal  dinding  serat  dan  menyempitnya diameter lumen sehingga dapat mengkibatkan  penurunan  kekuatan  tarik kertas  sebagai  akibat  kenaikan  konsentrasi pemasakan. Semakin tinggi nilai Runkel  ratio semakin  tidak  baik  sehingga kualitas pulp nya  kurang  baik  karena menghasilkan lembaran pulp yang berkekuatan rendah, tebal permukaan lembaran  tidak  rata  dan  warnanya  tidak cerah (Supriyati, 2002).
b. Daya  Tenun  Serat (Felting  Power) pada pelepah  kelapa  sawit  berumur  <  5  tahun termasuk  dalam  kelas  I  pada  bagian  muda, sedang  dan  tua,  sedangkan  nilai  rataan dimensi  dan  turunan  terlihat  bahwa  nilai Daya Tenun Serat pelepah kelapa sawit yang berumur < 5 tahun adalah 228,863 termasuk dalam  kisaran  >  90.  Hal  ini  berarti  pelepah kelapa sawit menghasilkan lembaran dengan permukaan  yang  licin  apabila  digunakan sebagai  bahan  baku pulp dan  kertas (Direktorat Jendral Kehutanan, 1976).
c. Bilangan Muhlsteph (Muhlsteph Ratio) pada pelepah  kelapa  sawit  adalah  195,749  untuk berumur < 5 tahun termasuk dalam kelas IV dengan  kisaran  >  80%  yang  disusun  atas serat  kayu  pendek,  tebal  dinding  serat  tebal dan lumen serat sempit sehingga menghasilkan  lembaran  dengan  kekuatan
sobek,  retak  dan  tarik  yang  rendah (Direktorat Jendral Kehutanan, 1976).
d. Koefisien Kekakuan (Coefficient of Rigidity)
pada  pelepah  kelapa  sawit  adalah  0,630 untuk  berumur  <  5  tahun  termasuk  dalam kelas IV dengan kisaran > 0,20 yang artinya kualitas  kertas  yang  dihasilkan  mempunyai kekuatan  sobek,  retak,  lipat,  dan  tarik  yang rendah  (Direktorat  Jendral  Kehutanan, 1976).  Untuk  nilai  koefisien  kekakuan sangat  dipengaruhi  oleh  nilai  tebal  dinding serat  dan  diameter  serat.  Nilai  koefisien kekakuan  berbanding  terbalik  dengan  nilai daya  tenun  dan  nilai  fleksibilitas,  karena apabila  nilai  koefisien  kekakuan  makin rendah  maka  makin  baik  nilai  kekakuan tersebut,  nilai  kekakuan  yang  menurun memberikan  dampak  yang  baik  terhadap kertas yang akan dibentuk terutama meningkatkan  kekuatan  tarik  karena  kertas menjadi  tidak  kaku  terhadap  adanya  tarikan dan  lipatan  (Kasmudjo,  1998;    Soenardi, 1976 dalam Herianto,  2005).  Menurut Kasmudjo  (1983),  nilai  koefisien  kekakuan > 0,2 akan menyebabkan kekuatan kertas/serat menurun sehingga dapat dikatakan  bahwa  akibat  proses  pemasakan telah menyebabkan kekuatan kertas menurun.
e. Rasio  Fleksibilitas (Flexibility  Ratio) nilai rata-rata  pada  pelepah  kelapa  sawit  adalah 1,719  untuk  berumur  <  5  tahun  termasuk dalam  kelas  I  dengan  kisaran  >  0,80  berarti serat pulp ini  jika  dibuat  menjadi  lembaran kertas  akan  memiliki  kekuatan  tarik,  lipat
Kamaliah , Variasi Sifat Makroskopis dan Mikroskopis Pelepah Kelapa Sawit
dan  retak  yang  sedang-tinggi,  serat  agak memipih  setelah  digiling  dan  ikatannya masih  baik.  Nilai  rasio  fleksibilitas  sangat dipengaruhi  oleh  nilai  diameter  lumen  dan diameter serat, di mana semakin tinggi nilai diameter  lumen  dan  semakin  rendah  nilai diameter  serat  maka  semakin  tinggi  nilai rasio  fleksibilitas  yang  dimiliki  oleh  serat tersebut.  Nilai  fleksibilitas  serat  yang semakin  tinggi  umumnya  makin  baik, artinya  serat  dalam  komposisi  kertas  lebih fleksibel  terhadap  adanya  tarikan,  sehingga apabila  kertas  dibentuk  dari  serat  dengan nilai  fleksibilitas  yang  tinggi  tentunya  akan menghasilkan  kertas  dengan  kualitas  yang sangat  baik  sebaliknya  penurunan  nilai fleksibilitas memberikan dampak yang tidak baik  untuk  kertas  karena  dapat  menurunkan kekuatan  kertas,  terutama  kekuatan  jebol dan kekuatan tarik (Herianto, 2005).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dimensi serat  dan  perhitungan  nilai  turunan  serat pelepah kelapa sawit dapat disimpulkan bahwa : 1.  Sifat  makroskopis  pelepah  kelapa  sawit mempunyai  warna  pelepah,  untuk  kulit bagian  luar  berwarna  hijau  sadangkan bagian  dalam  berwarna  kuning  muda, tekstur  pelepah  kasar,  kilap  pelepah    tidak mengkilap  karena  pada  saat  dikenakan cahaya  tidak  memantulkan  cahaya,  kesan raba pada pelepah kelapa sawit adalah halus, Bau  tidak  menyolok,  kekerasan  pelepah kelapa sawit adalah tidak keras, karena pada
saat ditekan menggunakan kuku meninggalkan  bekas,  arah  serat  berserat lurus,  dan  termasuk  ke  dalam  kelas  ringan karena ¼ bagiannya terendam.
2.  Nilai  rataan  dimensi  serat  pelepah  kelapa sawit berumur < 5 tahun yaitu untuk panjang serat  termasuk  dalam  klasifikasi  “panjang” (2577,22  µm),  diameter  serat  termasuk dalam  klasifikasi  “besar”  (36,896  µm), diameter  lumen  serat  termasuk  dalam klasifikasi  “sangat  besar”  (22,671  µm),  dan tebal dinding serat termasuk dalam klasifikasi “sedang” (7,168 µm).
3.  Nilai  turunan  dimensi  serat  pelepah  kelapa sawit adalah Runkel Ration termasuk dalam kelas  kualitas  IV,  Daya  Tenun  termasuk dalam  kelas  kualitas  I,  Muhlsteph  Ration termasuk dalam kelas kualitas IV, Koefisien Kekakuan termasuk dalam kelas kualitas IV, dan Flexibility Ration termasuk dalam kelas kualitas  I.  Berdasarkan jumlah  nilai turunan dimensi serat pelepah kelapa sawit yaitu 375 termasuk dalam kelas II.
4.  Pelepah  kelapa  sawit  bila  dimanfaatkan sebagai  bahan  baku  pembuatan  kertas  akan menghasilkan  kertas  dengan  kekuatan  tarik, kekuatan  lipat  dan  kekuatan  retak  yang cukup tinggi jika dilihat  dari hasil standarisasi  sifat  fisika pulp nya,  karena termasuk  kelas  kualitas  II,  dan  hasil  sidik ragam  perlakuan  pelepah  kelapa  sawit berumur < 5 tahun berpengaruh sangat nyata terhadap  panjang  serat,  diameter  serat, diameter  lumen  serat  maupun  tebal  dinding serat.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarso,  E.,  1988.  Pembuatan  Preparat  dan Pengamatan  Struktur  Anatomi.  Fakultas Kehutanan  Universitas  Mulawarman.
Samarinda
Casey,  J.P.,  1960. Pulp  and  Paper  Chemistry and  Chemestrycal  Technology .  Second Edition.  Revised  and  Enlarged,  Volume
I. Pulping  ang  Bleaching .  Interescience
Publisher London.
Departemen  Kehutanan,  1999.  Kelapa  Sawit. Penebar Swadaya. Jakarta.
Direktorat Jendral Kehutanan 1976. Vedemecum Kehutanan Indonesia. Dirjen Kehutanan Jakarta.
Dumanauw,  J.F.,  1994.  Mengenal  Kayu. Penerbit  Kanisius. Semarang.
Kasmudjo. 1998. Cara Penentuan Proporsi Tipe
Sel  dan  Dimensi  Sel  Kayu.  Ilmu  Kayu dan  Produk  Hasil  Hutan.  Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Kirana  S.  C.  1976, Vadumecum Kehutanan
Indonesia.  Deprtemen  Pertanian  Jendral
Kehutanan. Fakultas Kehutanan
UNLAM. Banjar Baru.
Martawijaya  dkk.  1989.  Atlas  Kayu  Indonesia.
Jilid  II.  Balai  Penelitian  dan  Balai Pengembangan Kehutanan. Bogor.
Mattjik,  A.  A.,  dan  Made,  S.,  2002.
Perancangan  Percobaan  dengan  Aplikasi
SAS dan Minitab. Bogor.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),  2008. Friends  of  the  Earth Indonesia Wikipedia  (diakses  tanggal
5 juni 2008).